IOO E. Cohen. 



fünf Monaten waren noch einige grosse zackige Stücke zurückgebliehen, auf welche 

 selbst starke Salzsäure (i HCl -f- 2 aq.) in der Kälte kaum noch einwirkte. 



Nach dem Auslesen der zackigen Stücke, der grösseren Taenitblättchen und filziger 

 Aggregate, welche höchst wahrscheinlich aus winzigen Taenitschüppchen bestehen und 

 an Kämmen reichen Plessitpartien entstammen, blieb ein Rückstand von 2-028 Gramm 

 zurück, aus kohligen Partikeln, Rhabdit, Schreibersit, etwas Taenit und sehr kleinen 

 zackigen Stücken bestehend. Theils durch Schlemmen mit Alkohol, theils durch wieder- 

 holte und recht zeitraubende Behandlung mit einem schwachen Magneten Hessen sich 

 zunächst Rhabdit und Schreibersit mit etwas Taenit von einem mit kohligen Partikeln 

 innig gemengten Theil sondern und dann wiederum durch Schlemmen Rhabdit und 

 Schreibersit trennen. Beide wurden mit Kupferchloridchlorammonium behandelt, um 

 die feinen beigemengten Taenitflitter zu entfernen. Der bei den verschiedenen Opera- 

 tionen eingetretene Gewichtsverlust von 0-07 Gr. wurde der Schätzung nach auf die 

 Bestandtheile des Rückstandes von 2-028 Gr. vertheilt. 



Der durch Schlemmen und mit Hilfe des Magneten nicht mehr in reine Producte 

 zerlegbare Antheil betrug 0*4444 Gr. Von demselben lösten sich 0-3415 Gr. in Kupfer- 

 chloridchlorammonium, welche nach dem Verhältniss der ausgelesenen Mengen auf 

 Taenit, filzige Partien und zackige Stücke vertheilt wurden. In dem aus Kohle und 

 Rhabdit bestehenden Rückstand wurde erstere durch Verbrennen in Sauerstoffstrom 

 direct bestimmt (0-0078 °/ ), der Rest als Rhabdit verrechnet. Nach Behandlung des 

 letzteren mit concentrirter Salzsäure blieb eine Spur Chromeisen zurück. 



Darnach ergibt sich als Resultat der Isolirung: 



in Lösung gegangenes Nickeleisen . 126-2685 Gr. 97'45°l<> 



Taenit 0-2840 » 022 » 



filzige Aggregate 0-2144 * OI 7 * 



zackige Stücke 1-5850 » 1*22 » 



Rhabdit 0-5728 » 0-44 » 



Schreibersit o - 6362 » 0-49 » 



Kohle o'oioi » 001 » 



129-5710 Gr. ioo'oo°/ u 



Die Rhabdite sind verhältnissmässig fein und von ziemlich gleichförmigen Di- 

 mensionen. Zwar schwanken die gemessenen Dicken immerhin zwischen 0-0005 un ^ 

 0-05 Mm.; aber diese extremen Werthe treten recht vereinzelt auf, und weitaus die 

 meisten Nadeln sind o - oo3 bis 0-008 Mm. dick. Die längsten Nadeln erreichen etwa 

 2 /s Mm.; doch ist auf die Länge isolirter Krystalle kein Gewicht zu legen, da die meisten 

 wohl durch die zahlreichen Operationen bei der Isolirung zerbrechen, und die in der 

 Regel an beiden Enden vorhandenen Endflächen sicherlich als Spaltungsflächen aufzu- 

 fassen sind. Eine Begrenzung durch geneigt zur Längsrichtung aufgesetzte Flächen ist 

 recht selten; doch kommen die gleichen Formen vor, wie sie früher aus dem Taenit 

 von Toluca abgebildet worden sind. 1 ) Ausserdem wurden einige sich verjüngende 

 Nadeln beobachtet. 



Die Analyse ergab die unter I stehenden Zahlen. Der in Königswasser unlösliche 

 Rückstand von o-63°/ besteht nach der qualitativen Untersuchung aus Chromit und 

 einer geringen Menge kohliger Partikel. Da das in Lösung gegangene Chrom sich nur 



') Diese Annalen, 1891, VI, l3q. 



